采用左旋聚乳酸(PLLA)和右旋聚乳酸(PDLA)为原料,采用熔融共混法制备了立构复合聚乳酸(SC-PLA)粉末,再通过注射成型制备了SC-PLA样条,并通过差示量热扫描仪(DSC)和热变形温度测定仪对SC-PLA粉末和样条的熔融、结晶情况和热变形性能进行了表征分析.结果表明,SC-PLA粉末的结晶能力与初始熔融状态直接相关;当熔融温度为220～230℃时,SC-PLA粉末的熔融稳定时间增加,有助于SC-PLA体系结晶,该温度适合SC-PLA的注射成型加工;SC-PLA样条中SC-PLA结晶度越高,均聚物PLA结晶度越低,越有助于样条热变形性能的提高;低注射温度和以SC-PLA粉末、PLLA、PDLA为原料成型有助于SC-PLA样条在220℃下加热再退火后获得较高的SC-PLA结晶度,其热变形温度最高可达到150℃以上;注射成型过程中,有利于保留更多SC-PLA晶体和提高SC-PLA结晶度的方式,有助于提高样条在退火后的热变形性能.
立构复合聚乳酸 注射成型 热变形温度